( logs ) 



leur masse solide soit du fer pratiquement pur, soit le carbure Fe'C, sui- 

 vant leur teneur en carbone ('). La liquation du fer, sauf dans les aciers 

 extra-doux, suit la transformation allotropique supérieure du métal, la- 

 quelle joue précisément ici le rôle de la solidification dans les solutions li- 

 quides et les alliages. Quand la concentration du carbure a atteint une 

 certaine valeur, par suite de la séparation de celui des composants qui se 

 trouvait en excès, le feret le carbure s'isolent simultanément à température 

 constante (recalescence d&Barrett) et donnent ainsi naissance au mélange 

 de lamelles alternantes, découvert par Sorby, que l'on désigne couramment 

 aujourd'hui sous le nom minéralogique de perlite. Si l'on figure graphique- 

 ment ces faits en prenant pour abscisses les proportions de carbure ou de 

 carbone et pour ordonnées les températures initiales des liquations, on 

 obtient une courbe formée de deux branches inclinées qui se coupent sur 

 la branche horizontale représentative de la recalescence. La perlite est 

 donc l'eutectique de la dissolution solide réciproque de l'une des formes 

 allotropiques du fer et du carbure Fe'C. 



1) C'est ce que j'ai indiqué dans une Communication envoyée en Amé- 

 rique à la fin de l'année dernière pour le Meeting de février 1897 des Mi- 

 ning Engineers. 



» Plus récemment, M. Charpy, en examinant sous le microscope diffé- 

 rents groupes d'alliages, a constaté que la structure des eutectiques rappe- 

 lait généralement celle de la perlite des aciers et la comparaison était, 

 comme on le voit, justifiée à tous les points de vue (^). 



» L'étude micrographique des alliages argent-cuivre fournit un nouvel 

 exemple analogue qui paraît mériter l'attention, en raison des nombreux 

 travaux auxquels ces alliages ont donné lieu et des questions d'intérêt géné- 

 ral qui s'y rattachent. 



» Levol (^) avait trouvé que le seul alliage qui ne se liquate pas en se 

 solidifiant correspond à la formule Ag'Cu'. J'ai constaté que la surface 

 de ce même alliage montrait des cristallites très nettement formées, et 

 M. Behrens (') décrit comme homogène un alliage très voisin (^5 pour 



(') Comptes rendus, t. CXIX, p. 829, et t. CXXI, p. 684; Bull, de la Soc. 

 d'Encouragement, p. lSo\ iSgS. 



(-) Bull, de la Soc. d' E ncouragenient, p. 384; 1^97- 



(^) Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t. XXXVI, p. 198. 



(') Das mikrosk. Gefiige der Metalle und Legierungen, p. 43. 



C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N" 20.) iV-' 



